( '199 ) 



Volume total Zinc l'cr 



des solutions ■- i »**^ — ^ — -^ ^ 



de Zn el Fe métallique entraîné 



traitées contenu métallique défalqué 



par H'S. dans la solution, net trouvé. Différence. présent. du zinc, 



ce (.T pr (îr pr ^ Er 



265 o,2i55 o,2i5i — o,ooo4 0,4537 0,0010 



543 o,i655 o,i653 — 0,0002 o,3323 0,0018 



520 0,3322 o,33i4 — 0,0008 0,1698 o,ooi3 



545 0,1738 0,1728 — 0,0010 o,35o2 o,ooi3 



545 0,1775 0,1764 — 0,0011 0,3468 O,00I3 



5oo 0,2169 0,2174 -ho,ooo5 o,3i32 0,0012 



)) La même méthode permet de séparer exaclement le zinc d'avec ie 

 manganèse ; le sulfure de zinc n'entraîne que des traces impondérables de 

 manganèse. 



Volume total Zinc 



des solutions — ■■ --■ ^ — — - 



de Zn et Mn métallique 



traitées contenu Manganèse 



par H"S. dans la solution. trouvé. Différence. métallique présent. 



275'^<' OS"', 1753 OB', 1756 — O5'',0002 06^,1700 



Sio"^"" os', 2170 oS'',2i7i H-os', 0001 05'', 2933 



» Ainsi se trouvent réalisés le dosage direct et la séparation du zinc en 

 présence du fer et du manganèse par un procédé qui permet, en outre, 

 d'opérer en présence de la chaux (dont l'hyposulfate est soluble) que 

 l'on rencontre dans les gangues d'un certain nombre de minerais. J'ai ap- 

 pliqué cette méthode, avec succès, à l'analyse des calamines ferrugineuses; 

 quand celles-ci sont' en même temps plombifères, il convient d'éliminer 

 d'abord le plomb, qui se précipiterait avec le zinc dans l'action de l'h}'- 

 drogène sulfuré. » 



CHIMIE. — De la composition des argiles el kaolins. Note 

 de M. Georges Vogt, présentée par M. Friedel. 



« Les argiles et les kaolins sont des mélanges plus ou moins complexes 

 de silicate d'alumine hydraté et de débris de minéraux divers. La plasti- 

 cité qui caractérise les argiles est principalement due au silicate d'alumine 

 hydraté aSiO". APO'. 2H-O. 



» L'étude de ces mélanges peut cire faite, soit par [)rocédés mécaniques, 

 soit par procédés chimiques. 



